Sl/R L'HI ST. NATUKELLE ET LES ARTS. ipj 



matieres charbonneufes dc la C(fmentation , attachecs a la furface dcs 

 barres ; & pour conftater precifement raccroiiTemcnt de poids que pro- 

 duit la cementation , dans line experience fiibfequente j'ai foumis a ia 

 cementation 500 iiv. de barres de fer eciirecs , pour en cnlever 

 la roiiille : clles ont ere de nicme eciirees apres la cemen- 

 tation , pour eniever la maticre charbonncufe ; & apres en avoir re- 

 connu ie poids, il s'eft trouve 5 7 livres d'excedant, ce qui donne pat 

 quintal i Iiv. <^ onces 6 gros 28 ^ grains d'augmentation , qui ne peut 

 ctre atrribuee qu'a ia quantite de principe qui s'incorpore dans le fer, 

 & le converrit en acicr; principe qui en augmente non-leulement le poids, 

 mais encore le volume de 10 f lignes jufte par 100 ponces de longueur 

 des barres, independamment des foulevemens de I'etoffe du fer, qui formcnt 

 des anpouies dont il fera queftion. 

 ^ Ncus nous etendrons beaucoup plus au long fur ces points de Phyfique, 

 ' dans le Traire compler de I'Acier que nous nous propi^fons de publier 

 sncefTamment; nous y donnerons dcs refultats d'experiences fdites fur des 

 malTes de Somilliers de fer cementes a-la-fois. 



Comme il nous reftoic5)4i ^ livres de fer brut, que le fourneau de 

 BufFon ne pouvoit fetvir a une troifieme operation , fans y faire des re- 

 parations notables , qui auroient exige beaucoup de temps , & que nous 

 defirions varier I'operation ; nous avons fait tranfportcr a la Manufa(5ture 

 de Neronvilie ces fers ^ qui ont ete joints avec 440 iiv. , provenant des 

 Forges du Berry appartenantes a M. le Due de Charoft , & qui font arri- 

 ves trop tard pour ctre cementes i Buffon. Tous ces fers ont ete cementes 

 avec ceux de la fournee de Decembre 1780, dans un creufet fepare & 

 diftingue de ceux de la Manufadiure. 



Lorfque lacier fut pele, je feparai tous les bouts pefant 582 livres, 

 que j'envoyai au martinet de la petite Forge de Buffon , pour le fuer, le 

 fouder & I'etirer en barrettcs ; I'on y employa 45 pieds cubes de charbon 

 de bois. Cet acier brut a produit : 



« En acier bon , propre a travailler. . . . j'03 Iiv. 



» En rebuts , de celui qui n'a pas bien foude. . . ly 



» Et endechets confommes. .... 64 



3> Total du poids de I'acier brut. . . . 582 Iiv. 



Comme je me fuis appergu que le Martineur de Buffon n'avoit pas I'u- 

 fage dc travailler I'acier, & que I'ordon n'etoit pas tavorablement difpofe 

 pour cette operation , je me deterrrinai a faire tranfporter j'Tjo Iiv. d'acier 

 brut a Neronvilie , pour y ctre fabriquees en acier comniei^able fous dif- 

 ferens calibres , par des Ouvriers au fait 5r ourijies convenablemenr. 

 Les fers que je fis cementer I Neronvilie en Odobre 1780 , e; rouvcrent 

 Tomi XX, Part. II, 1782. SEPTEMBRE. B b 2 



